212 LITTERATUR. 



Beidé Mischungen gebén eiu durchscheinendes Porzellan, dessen Ziisammen- 

 setznng der des Seger-Porzellaus uahe steht. Das aus der zweiten Mischung dar- 

 gestcllte Porzellan hiilt bessor die Gestalt im Feiier als das erste. Boidfí Mischungen 

 sind so fett, dass noch grössere Mengen Biscuit-Scherbenmehl dazu genommen 

 werdeu können. 



Ein Gemiseh bestebend aus 



48,83 Hollóházaer Erde 

 15,3S PálhegyerEhyolith 

 35,17 Quarz 



lieferte ein in jeder Hinsiclit gutee Porzellan. 



An allén diesen Porzellanproben haltén die erwíihnten Seger'schen Glasuren 

 ohne zu springen. Verfasser stellte aus einem vermahlenen Gemiseh von 90 Tli. 

 Ehyolith und 18 Th. Kalkstein eine geeignete Glasur dar. In der Praxis wird aber 

 wenig Kaolin beigemischt, da dieses don Kalkschlamm klebriger macht, daher 

 wurde eine Glasur aus 



90 Th. Pálhegyer Eiolith 

 5 « Hollóházaer Erde 

 1 8 « Kalkstein 

 dargestellt. 



Diese Glasui'en schmelzen ihres grösseren Thonerdegehaltes Avegen etwas 

 schwerer als die Seger'schen, das ist aber von keinem Nachtheil, weun man ein 

 Porzellan für den Gebrauch darstellen will. Leichter schmelzbare Glasuren können 

 entweder durch Verminderung des Thonerdegehaltes, oder wenn man den Kalk- 

 gehalt obiger Glasuren durch borsaureu Kaik ersetzt, erhalten werdeu. 



Eiu Gemiseh bestehend aus 90 Tli. Pihyolith und Is Th. borsaurem Kaik lie- 

 ferte eine sehr harte, leicht schmelzbare Glasur, welche zur Darstellung des Halb- 

 porzellana verwendet werden kann. 



Nach dem Verfasser könute die Fabrikation des Halbporzellans vortheilhaft 

 mit der des durchsclieineuden Porzellans verbunden werden, weil im oberen 

 Theile des Ofens eine niedrigere Temperatur herrscht, so könnte das Halbporzellan 

 mit dem Porzellan gebrannt werden. 



Die Vorsuche des Verfassers zeigen, dass die ungarischen weissen Érden wie 

 z. B. die von Hollóháza, Misztbánya, Láposbánya, Svábfalva u. s. w. für Porzellan- 

 fabrikation verwendbar sind, und wegen ihrer plastischon Eigenschaft und ihren 

 Alkalieugehült können sie mit grossem Vortheil zur Fabrikation des bei uiedriger 

 Temperatur gobrannteu Porzellans Vorweuduug íindeu. Unter obgenannten Kaoli- 

 nén ist das von Hollóháza darum von Wichtigkeit, weil es so rein ist, dass es' ohne 

 vorher geschlemmt zu werden, zur Porzellanfabrication verwoudet werden kann. 



Das Seger-Porzellan bedeutet einen weseutlichen Fortschritt in der Por- 

 zellan-Industrie, nicht darum, weil die Herstellung dee fárbigen Porzellans erleich- 

 tert wurde, sondern aucli, weil bei Anwendung leicht schmelzbarer Glasuren grosse 

 Ersparnisse erzielt werden können. Josef Loczka. 



1.741 



